923 Hout. 



op bedacht, dat het uitgeloogde hout vóór het gebruik geleidelijk, 

 maar grondig gedroogd moet worden. 



Een ander middel om het hout in staat te stellen meer weerstand 

 tegen bederf te bieden, bestaat in het gedeeltelijke verkolen. Het 

 wordt veelvuldig toegepast bij palen en wel voor dat gedeelte, dat 

 in den grond komt te staan. 



Het beste middel om hout tegen bederf gedurende langeren tijd 

 te vrijwaren is het impregneeren met bepaalde vloeistoffen. 



De methode Boucherie werd reeds in 1841 in Frankrijk in het 

 bosch toegepast. Zij bestaat daarin, dat men in het bosch bakken op 

 hooge stellages vult met een oplossing van kopersulfaat, welke men 

 door buizen naar de boomen leidt. De opstijgende plantensappen 

 voeren dan de bederfwerende vloeistof mede opwaarts, terwijl de 

 hydrostatische druk ook het zijne daartoe bijdraagt. Spoedig heeft 

 men bij de toepassing ingezien, dat het beter was de boomen vooraf 

 te vellen en in rijen naast elkaar in de nabijheid van het reservoir te 

 deponeeren. Het kopeinde wordt, voordat men de oplossing, die uit 

 1 tot 2 % kopervitriool bestaat (in Nederland moet bij de rijkstelegraaf- 

 palen per M 3 . hout 15 K.G. kopersulfaat worden opgenomen), laat 

 toestroomen, afgesloten door een hennepworst en een plank, die met 

 hulp van twee schroeven wordt aangedrukt. Het impregneeren op 

 deze wijze duurt in Frankrijk 30 dagen. 



De methode Pfister is als een verbetering van die van Boucherie 

 te beschouwen. In plaats van een op palen geplaatst reservoir, ge- 

 bruikt Pfister een vervoerbare zuig- en perspomp, die een druk van 

 20 atmosferen kan uitoefenen. Stukken hoit van 3 Meter lengte werden 

 bij een proefonderzoek in een half uur tijd geïmpregneerd. 



In Duitschland wordt tegenwoordig bijna alleen gebruik gemaakt 

 van methodes, die niet op hydrostatischen druk berusten. 



Als bederfwerende middel bezigt men creosoot, houtazijn, gasteer 

 en fluoormetaal-oplossingen, terwijl ook uit petroleum zware oliën voor 

 dat doel worden bereid. 



Terwijl het bij de hydrostatische methode noodig is, dat de bast 

 nog onbeschadigd om het hout aanwezig is, kan men bij de pneuma- 

 tische impregneeringswijze het hout vooraf den gewenschten vorm 

 geven en de deelen, die later afvallen, worden dus niet met de bederf- 

 werende vloeistof doortrokken. 



